

262 





I f 



\ 



* 



ciede action qufinica de « contacto ». El resultado es que la 

 descomposicion exigida para elcompuesto calcinado, a fin de 



formar combinaciones dispuestas a cristalizar 6 « cuajar » 

 en el agua, se verifica asi mas pronto y de una manera per- 

 fecta y adecuada, en presencia de dicho sulfa to, mientras 

 que con el agua pura, esta descomposicion solo se verifica 

 parcialmente y de una manera menos favorable. El cemento, 

 al cuajar en el agua pura, lo hace incompletamente, es decir 

 solo en lasuperficie de los corpusculos, y este proceso empe- 

 zado continua, revolviendose mas tarde en la mezcla ya par- 

 cialmente consolidada, con perjuciode un aumento progre- 

 sivo de su grado de cohesion definitiva. En los cementos de 

 cuaje muyrapido la inlluencia favorable del sulfato apenas es 

 sensible, mientras que es notable en los cementos de cuaje 

 lento. 



Al determinar el tiempo de consolidation de los distintos 

 cementos examinados, me llamo la atencion el hecho de que 

 las mezclas de todos los compuestos con un contenido remar- 

 cable de sulfato, como los numeros 1, 2, etc., e^tendidos so- 

 bre una plancha de vidrio, formaban costras con una super- 

 ficie muy lisa como pulida, mientras los clemas compuestos, 

 pobresen sulfatos, dieron costras de superficie aspera y opa- 

 ca. 4simismo me sorprendio la circunstancia de que durante 

 la determination de la alcalinidad de la solution acuosa, el 

 polvo tratado con el agua de los primeros, experimentaba una 

 descomposicion completa dentro de pocas horas, aumentan- 

 do su voliimen y reuniendose en una masa homogenea, floco- 

 so-gelatinosa, mientras que el polvo de los demas cementos 

 no sulfatados quedo pulverulento en el agua, aiin despues 

 de 8dias, sin senales aparentes de alteration. Para saber si 

 la presencia del sulfato de calcio era 6 no la causa de este fe- 

 nomeno, hice un nuevo ensayo, empleando el polvo muy fi- 

 namente dividido del cemento numero 10. 



Cada vez un gramo de cemento fue extendido en un frasco 

 cerrado a) con 100 centfmetros cubicos de agua destilada y 





